OBRAS DE RIEGO DE LOS ALTOS DE CÓRDOBA. 121 



les límiles) tienen índice de 0.46 á 0.G5, y los buenos tienen indi- 

 de 0.50 á 0.60. 



De lo que resultaría para las cales línnites el índicedeO.46 á 0.50. 

 Pero en su mismo estudio cita Doering una muestra analizada por 

 él, N° ÍI que clasifica de cemento reventador, y al cual da un índice 

 hidráulico de 0.44. 



En vista de todas estas contradicciones dejaremos á un lado toda 

 denominación genérica y nos ocuparemos únicamente de buscar 

 qué índice se debe aceptar y cuáles se deben rechazar. 



La cal de índice 0.45 es, según la última clasiñcación de Vicat, 

 como lo hemos visto, de las que deben rechazarse. 



Pardo ( página 15, obra citada) rechaza toda cal comprendida 

 entre 0.43 y 0.50. 



Según Muller el índice 0.45 está comprendido en las cales lími- 

 tes que van de 0.44 á 0.53. 



Doering clasifica los productos entre 0.44 y 0.50 de cementos re- 

 ventadores. 



Veamos ahora lo que dice V. Bonnami, sobre los índices de 0.28 

 á 0.48 (obra citada, página 35) : 



«\sí, la resistencia final de los Portland es muy superior á los 

 cementos de fragüe rápido, y en el mismo orden de ideas láscales 

 de índice medio de 0.28 á 0.38, son á las cales de fuerte índice de 

 0.38 á 0.48, lo que son los Portland á los cementos de fragüe rá- 

 pido ... 



«En todo caso si con los calcáreos de índice elevados se consigue 

 disminuir el trabajo de expansión de manera que la solidificación 

 pueda tener lugar sin accidentes, se obtendrá siempre un producto 

 de gran resistencia inicial pero rápidamente estacionaria, de 

 tal modo que un producto de índice mediano, de fragüe sensi- 

 blemente más lento, pero presentando una resistencia francamen- 

 te progresiva, sería muy superior á la tracción y á la compresión 

 sobre todo para los morteros conservados bajo el agua. 



Los calcáreos cuyo índice está comprendido entre 0.42 y 0.48 en 

 razón de dificultades de fabricación en gran escala y de la alterna- 

 tiva en que se encuentra el fabricante de averiar el producto para 

 destruir los expansivos ó dejar subsistir estos últimos, estos calcá- 

 reos que se les llama cales eminentemente hidráulicas , cales limites 

 ó Portland, darán siempre productos dudosos; á no ser que se les 

 trate como productos artificiales . 



« Arriba de 0.48 podrán dar buenos Portland, pero tratados y 



